330 root'iiiiAT. — Cours élémentaire sur la fahricnlhni 



15° Les échantillons essayés peuvent avoir certains défauls invi- 

 sibles à l'œil. 



Les expériences sur la lésistance des divers éciiantillons , ont 

 fait découvrir des différences dans la ténacité , non -seulement 

 ])our des échantillons [>ris à des hauteurs inégales d'une même 

 pièce , mais encore pour des échantillons découpés aussi iden- 

 tiquement que possible dans le même tronçon ou rondelle de la 

 pièce. Ces différences, loin d'être négligeables, se sont élevées fort 

 souvent à des fractions importantes du chiffre représentant la téna- 

 cité moyenne des échantillons. 



La ténacité de la fonte des canons de 8 , dépasse en général celle 

 strictement nécessaire pour résister à l'épreuve réglementaire. 

 La résistance de la pièce , dans un même tronçon compris entre 

 deux sections droites, est peu influencée par un défaut ou une tex- 

 ture irréguliêre qui n'existerait qu'en une petite partie du tron-. 

 çon : tandis que la solidité d'un simple échantillon en serait forte- 

 ment compromise. 



Les objections que nous venons de soulever sont sérieuses, et l'on 

 est heureux de posséder, dans l'épreuve à outrance, un moyen certain 

 de ne recevoir que de bonnes fontes , un moyen de comparer les fon- 

 tes présentées avec celles consommées depuis plus d'un demi-siècle, 

 enfin un moyen d'essayer le métal par la poudre môme, ce redou- 

 table agent auquel les pièces doivent résister. 



Caractères de la fonte des canons de 8 long pour épreuves. 



Les fontes des canons de 8 sont généralement truitées d'une ma- 

 nière uniforme : elles présentent des grains moyens et serrés, au- 

 tant de gris foncé que de gris clair. Leur cassure est arrachée. 



Caractères de la fonte des canons de service. 



La fonte des bouches à feu , obtenue par le mélange ordinaire 

 de fontes de 1" fusion avec celles de 2'"' fusion, est ordinairement 

 truitée sur fonds blanc , à gros grains, bien arrachés. 



Cet aspect varie suivant le calibre des pièces. 



Plus le calibre est fort, plus les grains sont gros; plus aussi la fonte 

 est tendre à égalité de mélange dans la charge du fourneau à ré- 

 verbère. 



Les caractères peuvent aussi varier d'après la température de la 



